(5^9) 

 Le changement observé à la suite de la fusion ne résnile sans doute que 

 de l'élimination d'inie partie notable du ter allié au platine, par suite de 

 l'oxydation. 



M Les fusions dont il va être question, de même que cette première, ont 

 eu lieu dans un creuset de chaux, sous l'action du chalumeau alimenté 

 par le gaz d'éclairage et l'oxygène. 



» En vue du but qu'il s'agissait d'atteindre, on a fondu du platine avec 

 un quart de son poids de fer (24 grammes de platine et 6 grammes de fer). 

 Le platine étant en pleine fusion on y a ajouté du fil de fer très-doux (i), 

 qui avait préalablement été réuni et tordu comme une sorte de corde, afin 

 d'éviter des pertes considérables, à cette haute tcMiipérature, par l'action de 

 l'oxvgène. Aussitôt que ce fil pénètre dans le platine fondu, il est instanta- 

 nément dissous, en donnant lieu, comme dans le cas précédent, d'une part 

 à des étincelles, de l'autre à une scorification, lors même que la substance 

 ne reste en fusion qu'une fraction de minute. Sans aucune autre prépa- 

 ration que celle qui vient d'être indiquée, on obtient, après refroidissement 

 et au sortir même du creuset, un bouton manifestant lui magnétisme po- 

 laire très-prononcé. 



» Dans le désir de l'étirer sous forme de barreau, j'ai essayé de le faire 

 forger; mais l'opération n'a pu réussir ni à froid ni à chaud : l'alliage s'est 

 brisé sous le marteau en fragments grenus, à peu près comme le font les 

 pépites naturelles de composition analogue. 



» Le magnétisme polaire s'est également manifesté dans chaciui des frag- 

 ments. Par conséquent, la seule présence du fer, en proportion convenable, 

 suffit pour rendre compte de la polarité du platine natif. 



» Afin d'obtenir l'alliage magnétipolaire sous inie forme allongée, on 

 a entaillé dans de la chaux une rainure avec un couteau bien tranchant, 

 de manière à présenter la forme d'ini prisme à base de trapèze, disposé 

 horizontalement. Après moins d'une minute de fusion dans cette raiinu-e, 

 pendant laquelle se sont reproduits les faits d'oxydation précédemment 

 indiqués, on a obtenu un barreau qui agissait non-seulement sur l'aiguille 

 aimantée, mais aussi présentait des pôles énergiques de nom contraire, 

 lesquels ont persisté après qu'il a été dégagé de l'enduit scoriacé et ni.i^ué- 

 tiquedont il était recouvert. Ces pôles étaient au nombre de quatre, deux 

 à chacune des extrémités du barreau. 



(i) Fil lie bobine cieclrn-m.ignclique. 



C. R., 187a, I" Semestre. (T. LXXX, N» 0.) Oc) 



